498 Dciiietiius M. Radovanovic. 



Die Magnetisierungs-Intensität ist nun 

 B-U 



und die Suszeptibilität 



4 n 



(3) 



Es handelt sich noch darum, die Konstante C zu bestimmen, 

 respektive zu eliminieren, worauf später zurückgekommen werden 

 wird. (Siehe Seite 508). 



2. Vorfcrsiirlir zur Ennittclninj der Riiifj grosse. 



Um annähernd eine bestimmte, durch die Empfindlichkeit des 

 Galvanometers gegebene Genauigkeit der späteren Versuche zu er- 

 halten, wurde die Grösse des Nickelringes nach vorangegangenen 

 Untersuchungen mit Eisenringen ermittelt. 



Diese Voruntersuchungen wurden bei gewöhnlicher Temperatur 

 und mit den gleichen kleinen Feldstärken vorgenommen, die auch 

 später zur Anwendung kommen sollten. Die dabei gefundenen Suszepti- 

 bilitätswerte wurden in Funktion des Feldes H aufgetragen, zu einer 

 Kurve vereinigt und der Schnitt dieser Kurve mit der Achse H ^ 

 durch Extrapolation bestimmt. Die so ermittelte Abszisse gibt den 

 Wert der „anfänglichen Suszeptibilität" des Metalls für gewöhnliche 

 Temperatur an.') 



Wird bei Eisen und Nickel die gleiche Zahl Araperewindungen 

 auf den Centimeter des mittleren Umfanges vorgesehen, so hängt 

 unter obigen Voraussetzungen und sonst gleichen Umständen die 

 Grösse des Galvanometeiausschlages noch von der anfänglichen Sus- 

 zeptibilität des Metalls, vom Querschnitt des Ringes und von der An- 

 zahl der sekundären Windungen ab, was aus den Gleichungen (1) u. (2) 

 (Seite 497) zu ersehen ist. 



Die anfängliche Suszeptibilität des zu untersuchenden Nickels 

 war nicht bekannt. Einigen Werken'-) wurden aber die anfänglichen 

 Suszeptibilitäten verschiedener Nickelsorten entnommen und daraus 

 ein Mittelwert von rt c/5 5,5 C. G. S. berechnet; einige Angaben konnten 

 auch aus früheren Versuchen im Laboratorium selbst erhalten werden. 



Bei den Vorversuchen wurden zwei Ringe verwendet. Der eine 

 aus weichem Eisen hatte bei 14,2 cm mittlerem Durchmesser 2,35 cnr 

 Querschnitt, der andere aus weichem Stahl bei 14,3 cm mittlerem 

 Durchmesser einen Querschnitt von 2,46 cm-. Die anfängliche Sus- 



') Lord Rayleigh: Magnetisme in weak tields. Phil. Mag. 1887, Marcli. 

 Ewiiig: Magn. Ind. in Iron, 3"' ed., Ch. VI. 



») Rowland: Magnetisation of an Nickel Ring. Phil. Mag, 1874, Nov. 



